- 40 — 



ditetrag'onale Pyramide (3P|? (321)) und einige steile Pyramiden (fP (551) 

 und 7P? (771)). 



Das Zinnerz ist theils direct in der Blende, theils in dem Quarze, 

 welchen die letztere ebenfalls sehr gewöhnlich beherbergt, eingewachsen. 

 Der Quarz ist vielfach in ringsum ausgebildeten Kryställchen (ooP . P) 

 entwickelt. Er umschliesst zuweilen Partihelchen von Zinkblende. Die 

 Entwicklung von Zinkblende, Quarz und Zinnerz muss daher auf den Frei- 

 berger Gängen im Allgemeinen gleichzeitig vor sich gegangen sein. 



Die zinnhaltige Blende findet sich ebensowohl auf den Gängen der 

 kiesigen Bleiformation wie auf Gängen, welche einen Übergang von jener 

 zur edlen Bleiformation zeigen. Dass sie auch auf Gängen der barytischen 

 Bleiformation einbricht, haben bereits MIiller und Bichter angegeben. 



Die gefundenen Eesultate sind recht wohl vereinbar mit der von 

 MtJLLER und Vogelsang ausgesprochenen Vermuthuug, dass die in früheren 

 Jahrhunderten südlich und südöstlich von Freiberg gewonnenen Zinnerze in 

 den oberen Regionen von Gängen eingebrochen sind, die nach der Teufe 

 zu den Charakter der gegenwärtig in Abbau stehenden silberhaltigen Blei- 

 glanz-Gänge angenommen haben und dass somit auf den Freiberger Gängen 

 eine Änderung des Formations-Charakters erfolgt ist. 



Das Resultat der durch Schertel ausgeführten Blende-Analysen ist 

 Folgendes : 



I. vom Carl Stehenden, Ludwigsschachter Revier, Himmelfahrt. 

 II. vom Junge hohe Birke Stehenden. 



IV. Verglaste Blende vom Moritz Stehenden, im Reviere von Himmels- 

 fürst Fundgrube. 



III. vom Flach fallenden Molchner Stehenden im Revier der Himmels- 

 fürster Fundgrube. 

 V. vom Raimund Stehenden im Reviere Himmelsfürster Fundgrube. 



Sp. G 



3,968 



3,966 



3,954 



3,981 



3,991 



S 



33,69 



33,26 



32,68 



32,51 



33,00 



Zn 



51,73 



51,34 



50,81 



49,87 



49,83 



Fe 



13,44 



13,37 



12,88 



11,97 



13,93 



Mn 



0,39 



0,27 



0,08 



0,83 



0,76 



Ag 



0,005 



0,0008 



Spur 



0,71 



Spur 



Cu 



0,43 



0,25 



0,74 



0,96 



0,14 



Pb 









1,20 





Cd 



0,24 



Spur 



0,42 



0,19 



0,20 



Sn (löslich) . . 



. . 0,19 



0,06 



0,55 



0,46 



0.17 



Rückstand (Quarz 



etc.) 1 



1,12 



1,36 



0,60 



1,10 



„ Zinnerz 





0,11 





100,11 



99,67 



99,52 



99,30, 



98,74 



Zu der von Stelzner ausgeführten mikroskopischen Untersuchung 

 wurde das rein ausgesuchte Mineral geröstet und mit Salzsäure in der 

 Wärme behandelt. Der nun bleibende Rückstand wurde zunächst für sich 

 untersucht und dann mit Quecksilberjodidlösung getrennt und die so er- 

 haltenen Producte genauer untersucht. Streng. 



